Waren- und Dienstleistungsgruppe: Moebel
Handlungsfeld: Kunststoff- und Schaumteile: FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe), FKW (Fluorkohlenwasserstoffe) und H-FCKW (teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe)
Kategorie Kriterium: ZK
Ausschreibungskriterium: Polsterfüllmaterialien aus Polyurethanschaum mit geringen Emissionen: Kommt Polyurethanschaum als Füllmaterial in Möbelpolstern zum Einsatz, werden Punkte vergeben, wenn der Schaum die nachstehend genannten Anforderungen für VOC-Emissionen erfüllt. Stoff (CAS-Nummer) und Grenzwert (mg/m³):
Formaldehyd (50-00-0): 0,01
Toluol (108-88-3): 0,1
Styrol (100-42-5): 0,005
Nachweisbare Verbindungen, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in die
Kategorie C1A oder C1B eingestuft werden (jede einzelne Verbindung):
0,005
Gesamtmenge aller nachweisbaren Verbindungen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die Kategorie C1A oder C1B
eingestuft werden: 0,04
Aromatische Kohlenwasserstoffe (gesamt): 0,5
VOC (gesamt): 0,5
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension, ökologische Dimension
Nachweise: Der Bieter legt eine Erklärung über die Einhaltung dieses Kriteriums zusammen mit Prüfergebnissen vor, aus denen hervorgeht, dass die in Tabelle 10 genannten Grenzwerte eingehalten werden. Die folgenden Kombinationen von Proben und Prüfkammer sind zulässig:
1 Probe mit den Abmessungen 25 x 20 x 15 cm wird in eine Prüfkammer mit einem Volumen von 0,5 m3 platziert oder 2 Proben mit den Abmessungen 25 x 20 x 15 cm werden in eine Prüfkammer mit einem Volumen von 1,0 m3 platziert.
Die Schaumprobe wird gemäß den Normen ISO 16000-9 und ISO 16000-11 oder entsprechenden Tests auf den Boden einer Emissionsprüfkammer gelegt und drei Tage bei 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % konditioniert. Die Luftwechselzahl n beträgt 0,5 je Stunde bei einem Belastungsfaktor L der Prüfkammer von 0,4 m²/m³ (= wirksame Oberfläche der Probe im Verhältnis zu den Kammermaßen ohne versiegelte Kanten und Rückseite der Probe).
Die Probenahme erfolgt 72 ± 2 Stunden nach Beschickung der Kammer für die Dauer einer Stunde mit Tenax-TA-Röhrchen und DNPH-Kartuschen für die VOC- bzw. Formaldehyd- Bestimmung. Die VOC-Emissionen werden in Tenax-TA-Adsorptionsröhrchen eingeschlossen und dann gemäß der Norm ISO 16000-6 oder entsprechenden Tests mittels Thermodesorption-GC-MS analysiert.
Die Ergebnisse werden halb-quantitativ als Toluoläquivalente ausgedrückt. Alle spezifizierten Einzelanalyte werden ab einer Konzentrationsgrenze von ≥ 1 μg/m³ erfasst. Der VOCGesamtwert ist die Summe aller Analyte mit einer Konzentration von ≥ 1 μg/m³, die während des Retentionszeitfensters von n-Hexan (C6) (inklusive) zu n-Hexadecan (C16) (inklusive) eluieren. Die Summe aller nachweisbaren Bestandteile, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die Kategorie C1A oder C1B eingestuft werden, ist die Summe aller dieser Stoffe mit einer Konzentration von ≥ 1 μg/m³. Sollten die Testergebnisse die Normgrenzwerte übersteigen, muss eine stoffspezifische Quantifizierung durchgeführt werden. Formaldehyd kann gemäß der Norm ISO 16000-3 oder entsprechenden Tests bestimmt werden, indem die Luftprobe auf eine DNPH-Kartusche geleitet und dann mittels HPLC/UV analysiert wird.